纸巾纸国家标准 (QB 3529-1999) 主题内容与适用范围 本标准规定了纸巾纸的技术规范。 本标准适用于人民生活和卫生用的各种纸面巾、纸餐巾、纸手帕、纸香巾 等。 引用标准 GB/T 450纸和纸板试样的采取 GB/T 451.2纸和纸板定量的测定法 GB/T 453纸和纸板抗张强度的测定法	(恒速加荷法 ) GB/T 461.1纸和纸板毛细吸液高度的测定法	(克列姆法 ) GB/T 462纸和纸板水分的测定法 GB/T 465.2纸和纸板按规定时间浸水后抗张强度的测定法 GB/T 1541纸和纸板尘埃度的测定法 GB/T 2828逐批检查计数抽样程序及抽样表 GB 4789.2食品微生物学检验 GB/T 8940.l纸和纸板白度测定法 (45/0 定向反射法 ) GB/T 8942纸柔软度的测定法 GB/T l0342 纸张的包装和标志 GB/T l0739 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气 产品分类 3.1 纸巾纸按质量分为	A、B、C 三等。 1 / 9 3.2 纸巾纸一般为平板或平切折叠,也可为卷筒。其规格应按订货合同规定 生产,规格尺寸偏差不得超过 ±3mm,偏斜不得超过 3mm,或按合同规定。 3.3 纸巾纸分为普通型和湿强型,亦可压花或印花。 3.4 纸巾纸可分为单层、双层、三层多种。 技术要求 4.1 纸巾纸技术指标必须符合表	1 的规定。 表1指标名称单位	A 等B等C等 普通湿强普通湿强普通湿强 定量 g/m212.0 ±1.0 14.0 ± 1.0 16.0 ± 1.0 16.0 ± 1.0 18.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 18.0 ± 1.0 20.0 ± 1.0 22.0 ± 2.0 24.0 ± 2.0 白度% 85.0~90.078.0~83.083.0~90.0 横向吸水性不低于	mm/100s20 抗张强度 2 / 9 纵横平均 ≥ 12g/m2mN 650(600)- - 14g/m2700(650)- - 16g/m2800(750)800(750)- 18g/m2- 860(800)860(800)78.0~83.0 ≥ 75.0 ≥ 70.020g/m2-970(900)970(900) 22g/m2- - 1 100(1 000) 24g/m2- - 1 200(1 100) 湿抗张强度不低于 % - 25 - 20 - 15 柔软度 双层纵横平均 ≤ 12g/m2mN 85(80)125(120)- - - - 14g/m285(80)125(120)- - - - 16g/m285(80)125(120)170(160)210(200)- - 18g/m2-170(160)210(200)260(250)310(300) 20g/m2-170(160)210(200)260(250)310(300) 22g/m2-340(330)395(380) 24g/m2-340(330)395(380) 细菌菌落总数不多于个	/g200 致病性球菌不得检出 3 / 9 大肠菌群个 /100g30 洞眼 2~5mm 不多于个 /m25 20 18~20 g/m225 22~24 g/m240 大于 5~8mm 不许有 1 2 大于 8mm 不许有 尘埃度 0.2~1.0mm2 不多于个 /m220 50 200 大于 1.0~2.0mm2 个/m2 不许有 2 4 大于 2.0mm2 个/m2 不许有 交货水分 % 5.0~8.05.0~9.0 注:纸餐巾除测定致病性球菌外,还得测定肠道致病菌,两者都不得检 出。 4.2 按合同要求可生产各种颜色的纸巾纸。纸张色泽一致,每批不许有显著差别。 4.3 纸张应起皱,皱纹应均匀细腻,在同一纸幅内不许有纵向条形粗纹。 4.4 纸面应洁净,不许有明显尘埃、死褶、残缺破损、砂子、压溃、硬质块、生草筋等纸病。 4.5 纸张不许有掉色、掉粉、掉毛现象。湿强型纸巾纸经浸湿、浸泡不得掉色。 4.6 纸巾纸不应有令人不愉快的气味。 4.7 纸巾纸不得采用垃圾纸等含有病源微生物及有害化学物的原料。 4.8 有下列情况者可列为二等品,但不得同时超过两项。 4.8.1 定量超过允许误差	1.0g/m2 以内者。 4.8.2 白度高于或低于规定	2.0%(绝对值 )以内者。 4 / 9 4.8.3 洞眼超过规定 20%以内者。 4.8.4 吸水性低于规定	3mm 以内者。 4.8.5 柔软度超过规定	10%以内者。 试验方法 纸巾纸的技术指标应检验加工包装后的最终成品。 5.1 定量按 GB/T 451.2的规定进行测定,以单层表示结果。 5.2 白度按 GB/T 8940.1的规定进行测定。 5.3 吸水性按 GB/T 461.1的规定进行测定,原纸应按实际使用层数构成试样进行测试。 5.4 抗张强度按 GB/T 453的规定进行测定。双层或多层压花试样应双层或多层测试,然后换算成单层的测定值。 5.5 湿强度按 GB/T 465.2的规定进行测定。试样测试前放在 (80 ±℃1) 的烘箱中烘 30min。可双层或多层 (视压花层数 )测试,热处理后的纸条双手持其两端,只使中间测试部分浸水,润湿后立即取出,用滤纸吸除表面多余水分后,马上测试。 然后换算成单层的测定值。 5.6 柔软度按 GB/T 8942的规定进行测定,狭缝宽	5mm,对切成 100mm× 100mm 尺寸的双层试样,无论是压花或未压花必须揭开分层后再重叠在一起进行柔软度测试。 5.7 菌落总数按 GB 4789.2的规定进行检验。 5.8 致病菌按 GB 4789.10、GB 4789.11 和GB 4789.3、GB 4789.4测定肠道致病菌的规定进行检验。 5.9 大肠菌群按 GB 4789.3的规定进行测定。 5.10 洞眼按下述方法进行测定 5 / 9 将单层纸样用双手钳住纸张两角于眼前迎光观测,数取标准规定范围内的洞眼个数。每份试样测试不少于 0.5m2,然后换算成每平方米的洞眼数。 5.11 小卷筒纸偏斜度按下述方法测定 取小卷中的两节纸,以其针孔线为中心线对折,用尺量取两节纸边端的差距,以mm 表示。 5.12 湿强型纸巾纸浸泡掉色试验方法 将一张湿强型纸巾纸浸入装有 20℃蒸馏水的量筒中 2min 后,观察水的颜色有无改变。 5.13 气味试验方法 将一张纸巾纸浸入装有 20℃蒸馏水的量筒中 2min 后,从水中取出纸巾纸在 60cm 距离下闻之,在此范围内应没有令人不愉快的气味。 5.14 尘埃度按 GB/T1541 的规定进行测定,只测朝外的一面。 检验规则 6.1 生产厂应保证产品符合本标准的要求,以一次交货数量为一批,每批产品应附产品合格证书一份。 6.2 用户有权按本标准检查成批产品的质量,在验收检查时,应先检查外部 的包装情况,然后从中采取试样进行检验,抽样检验按 GB/T2828 规定进行,样本单位为包或卷筒。 6.3 交收检验项目的分组、检查水平、抽样检查方案及合格质量水平	(AQL)按表2规定,每批纸的细菌总数可用 2~3 个混合试样测定,其结果均应满足表 1 的规定。 表2抽样方案 正常二次抽样检查水平	S-3 6 / 9 不合格分类 样本大小 类不合格品 类不合格品 类不合格 类不合格 批量 AQL=4.0 AQL=6.5 Ac Re Ac Re 50 3 0 1 0 1 柔软度 定量 7 / 9 水分 吸水性 干、湿强度 白度 外观、规格 掉色、气味 51~3 200 8 8(16) 0 1 2 2 0 3 3 4 3 201~3 500 13 13(26) 0 8 / 9 3 3 4 1 4 3 5 6.4 用户对产品质量持有异议,可在到货后三个月内通知生产厂共同复验, 或委托共同商定的检验部门进行复验,若不符合本标准规定,则判为批不合格,由生产厂负责处理。 7 标志、包装、运输、贮存 7.1 各纸巾纸品种应用印有规定商标的塑料、拷贝纸或纸盒等密封包装	(塑 料应热合封口 ),封头整齐牢贴,不许有破损。 7.2 包装应注明生产厂名、品名、注册商标、重量、日期,外包装按订货合同规定。 7.3 纸巾纸运输时应采用洁净的运输工具,防止成品污染。 7.4 纸巾纸应存放于干燥通风洁净的地方妥善保管,以防雨、雪及潮湿浸入产品影响质量。 7.5 搬运时要注意包装完整,不得从高处抛下,损害外包装。 7.6 凡出厂的产品因运输、保管不妥、造成产品变质后不得出售,应由有关方面负责。 ------------------------------------ 附加说明: 本标准由中华人民共和国轻工业部造纸工业司提出。 9 / 9